— 12 — 



lieh einem anderen Erz angehört haben, aus dessen Verdrängung 

 Kupferglanz hervorgetreten sei. Nach der Mehrzahl der genannten 

 Autoren soll dieses ursprüngliche Erz Buntkupferkies gewesen 

 sein, einige plädieren aber auch für Enargit. Die ursprüngliche 

 Buntkupferkies- bezw. Enargitstruktur soll dann später in der 

 oktaedrischen Anordnung der Kupferglanzlamellen noch erhalten 

 geblieben sein. — Die Theorie gründet sich: 



1) auf Beobachtungsfehler, 



2) auf falsche kristallographische Begriffe, 



3) auf unrichtige Voraussetzungen und durch nichts 

 gerechtfertigte Annahmen. 



Ein Beobachtungsfehler wurde schon auf S. 5 erwähnt, 

 daß nämlich die bläulichen ZVickel zwischen den Lamellen fast 

 allgemein von den amerikanischen Autoren für Buntkupferkies 

 gehalten werden, wie aus vielen Beschreibungen und Mikro- 

 photos zu sehen ist. Daß sie aber auch dort wie in Tsumeb 

 hauptsächlich aus Kupferglanz bestehen, geht aus den Farben- 

 änderungen, welche erwähnt werden, hervor, (s. bes. Ray 1916. 

 p. 179 ff), sowie aus einigen Ätzbildern, die veröffentlicht sind. 

 Ein Beobachtungsfehler ist auch die Auffassung der Lamellen 

 als einheitliche kristallographische Individuen, die viele Autoren 

 vertreten, trotz der verschiedenen Atzspaltbarkeit an verschie- 

 denen Stellen der Lamellen. 



Auf mangelhafte kristallographische Vorstel- 

 lungen muß es zurückgeführt werden, wenn nach Ray die okta- 

 edrische Anordnung der Lamellen entstanden sein soll aus den 

 Spaltrichtungen des Enargit // (110) = 82° und // (100), (010) 

 und (001). 



Als unrichtige Voraussetzung muß es bezeichnet 

 werden, daß Buntkupferkies derartige oktaedrische Absonderungs- 

 richtungen hat, wie sie im „Lamellaren Kupferglanz" ausgeprägt 

 sind. Zwar ist die Kristallform des Buntkupfers isometrisch, 

 aber die Spaltbarkeit // (111) ist, nur „spurenweise" ausgeprägt, 

 und beim Ätzen kommt sie nach meinen und Murdoch's') Beob- 

 achtungen nie heraus. Dann sind auch derartige große, über 

 1 qcm umfassende Individuen von Buntkupfer, wie sie die weit- 

 ausgedehnten Lamellen des „Laraellaren Kupferglanzes" erfor- 

 dern würden, in den massigen Erzen noch nie beobachtet worden. 



') J. MuBDOCH : Micr. determination of the opaque Minerals. New York. 

 1916, p. 65. 



